ANALYSE DES MATIERES SILIGATEES. 143 



niaque ne doit pas donner de precipite dans I'eau de lavage 

 si Talumine est pure. 



Dans le cas d'lin precipite, on a en meme temps une 

 diminution du poids de I'alumine ; on lave I'alumine, on 

 la seche et on la pese. On prend pour poids definitif de 

 I'alumine le dernier poids obtenu ; la diderence avec 

 I'ancien, divisee par 2, donne le poids dela chaux(GaO=28 

 CaCl=56). Pour verifier ce poids, on precipite par I'oxa- 

 late d'ammoniaque toute la chaux contenue dans les eaux 

 de lavage ; on calcine et on pese, ce qui donne directe- 

 ment ie poids de la chaux. 



Pour connaitre par difference, la quantite de fer et de 

 manganese qui existe dans la matiere en meme temps 

 que I'alumine, on retranche de la quantite totale soumise 

 a I'analyse : 1° le poids d'alumine pure, ^'^ le poids de la 

 chaux ; la difference donne le poids du melange de fer et 

 de manganese. 



401. — Separation du fer et du manganese. — 

 Si la matiere ne contient pas de manganese, ou s'il n'est 

 pas necessaire de doser ie manganese separement, I'ana- 

 lyse des matieres insolubles dans ie nitrate d'ammoniaque 

 est terminee. Mais si nous voulons separer le fer et le 

 manganese, nous emploierons la methode suivante : 



Nous ferons arriver dans le tube de platine (fig. 14-) un 

 courant de vapeur d'eau provenantd'une cornue contenant 

 de I'eau distillee et quelques gouttes d'acide chlorhydrique. 

 Celte eau se condensera dans le tube et entrainera avec 

 elle dans le ballon tout le chlorure de fer et de manganese 

 produitpar volatilisation. Le lavage opere, on placera I'eau 

 condensee dans un petit creuset et Ton ajoutera quelques 

 gouttes d'acide sulfurique. On evapore a sec et on calcine 

 doucement les sulfates jusqu'a ce qu'ils ne perdent plus de 

 poids et Ton pese le melange de sesquioxyde de fer et de 

 sulfate de manganese. On verse un pen d'eau surle sulfate, 



